http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## BATAKO GREEN MATERIAL

## I GEDE YOHAN KAFRAIN, HENCE RORING, FENNY MONIAGA
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik De La Salle Manado, Kombos Kairagi I Manado Email: ikafrain@unikadelasalle.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v7i1.4984
Abstrak. Beberapa  tahun  terakhir  telah  banyak  dilakukan  pengembangan  material  dinding  yang berasal dari limbah, seperti limbah  abu sekam, limbah botol plastik,  limbah bijih plastik  dan limbah fly ash . Tujuan dilakukan penelitian ini adalah membuat batako dari bahan limbah plastik dan limbah f ly ash namun tidak menggunakan bahan semen sebagai pengikat tetapi menggunakan alkali aktivator. Dengan  tidak  menggunakan  semen  dan  digunakannya  limbah fly  ash serta  limbah  plastik  maka  ini akan  dapat  mengurangi  pencemaran  lingkungan  baik  akibat  produksi  dari  semen  maupun  akibat limbah plastik yang sudah menjadi permasalah global. Dalam penelitian ini batako dibuat dengan cara mencampurkan  plastik,  f ly  ash dan  alkali  aktivator  sebagai  bahan  pengikat.  Variasi  campuran  yang digunakan  yaitu  perbandingan  plastik  dan  f ly  ash dengan  kadar  plastik  50%,  30%  dan  20%.  Dalam penelitian ini didapatkan kuat tekan beton batako green material berturut-turut  adalah 49,46 kg/cm 2 , 106,35 kg/cm 2 , 125,29 kg/cm 2 . Berat isi batako green material yaitu 1,326 kg/cm 3 , 1,482 kg/cm 3 dan 1,502 kg/cm 3 . Penyerapan air batako green material yaitu 8,29%, 6,49% dan 5,36%. Berdasarkan SNI 03-0349-1989 batako green  material dengan  kadar  plastik  50%  masuk  dalam  batako  pejal  mutu  III, sedangkan dengan kadar plastik 30% dan 20% masuk dalam batako pejal mutu I.
Keywords: Batako, Plastik, Fly Ash, Green Material
Abstract. In recent years, there has been a lot of development of wall  materials derived from waste, such  as  husk  ash  waste,  plastic  bottle  waste,  plastic  ore  waste  and  fly  ash  waste.  The  aim  of  this research is to make bricks from plastic waste and fly ash waste but not using cement as a binder but using  an  alkali  activator.  By  not  using  cement  and  using  fly  ash  waste  and  plastic  waste,  this  will reduce environmental pollution both due to cement production and plastic waste which has become a global problem. In this research, bricks were made by mixing plastic, fly ash and alkali activator as a binding agent. The mixture variations used are the ratio of plastic and fly ash with plastic content of 50%, 30% and 20%. In this research, the compressive strength of green material brick concrete was found  to  be  49.46  kg/cm 2 ,  106.35  kg/cm 2 ,  and  125.29  kg/cm 2 respectively.  The  weight  of  the  green material  bricks  is  1.326  kg/cm3,  1.482  kg/cm 3 and  1.502  kg/cm 3 .  The  water  absorption  of  green material bricks is 8.29%, 6.49% and 5.36%. Based on SNI 03-0349-1989 green material bricks with a plastic content of 50% are included in quality III solid bricks, while those with plastic content of 30% and 20% are included in quality I solid bricks Keywords: Brick, Plastic, Fly Ash, Green Material

## A. Pendahuluan
Setiap  bangunan  rumah  pada  umumnya  pasti  terdapat  dinding  yang  digunakan  untuk memisahkan antar ruangan. Saat ini telah berkembang berbagai macam dinding yang dapat digunakan sebagai  penyekat  atau  pemisah  ruangan,  mulai  dari  dinding  partisi  yang  terbuat  dari  panel-panel seperti  panel  multipleks,  gypsum,  panel  GRC,  kalsiboard  maupun  panel  beton  ringan  dari  limbah Styrofoam/ polystyrene .  Selain dinding partisi di pasaran juga  terdapat banyak material dinding  yang terbuat dari tanah maupun beton seperti, batu bata, bata interlock , batako, hollow break , batako ringan dan batako interlock . Pada umumnya batako yang menggunakan material limbah masih menggunakan campuran  beton  dalam  pembentukannya  seperti  semen,  pasir  dan  air  dengan  material  tambah  bahan dari  limbah,  baik  itu  abu  sekam,  botol  plastik/bijih  plastik  dan polystyrene .  Sampai  saat  ini  belum banyak  dikembangkan  bahan  penyusun  batako  dengan  material  limbah  lebih  dominan  dibandingkan
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
dengan material dasar penyusun beton seperti pasir dan semen sehingga dapat dikatakan batako green material .
Pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini batako  yang  akan dibuat menggunakan material  yang  berasal  dari  limbah  yaitu  limbah  plastik  dan  limbah fly  ash ,  dengan  menggunakan bahan  tambah  alkali  aktivator sebagai pengikat. Dalam penelitian ini tidak lagi menggunakan  semen dan  pasir,  sehingga  batako  hasil  penelitian  ini  dapat  dikatakan  sebagai  batako  ramah  lingkungan (batako green material ) yang memanfaatkan materila limbah sebagai bahan penyusunnya. Penelitian  mengenai  memanfaatkan  limbah fly  ash untuk  dijadikan  bahan  tambah  campuran batako  dengan  persentase fly  ash sebesar  0%,  3%,  5%,  7%  dan  9%.  Perbandingan  semen  dan  pasir digunakan 1:8 dengan FAS 0,55. Penelitian ini mendapatkan kuat tekan batako tertinggi yaitu 59,107 kg/cm 2 pada campuran f ly ash 5% (zhandy, 2012) Penelitian “ Green bricks for masonry structures ” dengan variasi campuran fly ash yaitu 0,2%, 0,3%,  0,4%.  Pada  penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  agregat  kasar,  agregat  halus  serta  bahan tambah  yaitu Alkali  Solution ,  NaOH dan Sodium  Silicate .  Dari  penelitian  ini  didapatkan  hasil  untuk batako F90 secara berurut yaitu 0,454 MPa, 0,736 MPa, 0,988 MPa dan 2,295 Mpa. (Joseph, B. et.al 2013).
Hasil dari penelitian (Mashuri et.al, 2012), yang meneliti mengenai Penggunaan Abu Terbang ( Fly  Ash )  untuk  pembuatan  batako  di  Kota  Palu.  Persentase  penggunaan fly  ash terhadap  komposisi semen  adalah  25%  dari  volume  semen  yang  digunakan.  Diperoleh  Kuat  tekan  batako  pada  umur  28 hari dengan penambahan f ly ash memiliki  kuat tekan 61,88 kg/cm 2 dan batako  yang tidak diberikan tambahan fly ash memiliki kuat tekan sebesar 58,30 kg/cm 2 . Dengan adanya penambahan fly ash pada campuran batako diperoleh adanya peningkatan kekuatan batako.
Penelitian  mengenai  kuat  tarik  lentur  beton geopolymer yang  menggunakan fly  ash sebagai bahan tambah dilakukan oleh Paat, F.E.S. Pada penelitian ini digunakan bahan tambah sodium silikat dan sodium hidrosida serta bahan superplastisizer Viscocrete -10. Kuat tekan tertinggi yang dihasilkan dari penelitian ini pada saat umur beton 24 jam yaitu 27,46 Mpa (Paat, F.E.S. et.al, 2014).
Kusdiyono tahun 2018  meneliti mengenai penambahan  limbah plastik  yang bervariasi untuk mengetahu  pengaruhnya  pada  kekuatan  tekan  batako,  dengan  variasi  penambahan  limbah  plastik terdiri  dari  10  variasi  yaitu  mulai  dari  0,1%  sampai  1,0%.  Dari  hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa rata-rata  kuat  tekan  tertinggi  yaitu  35,21  kg/cm 2 pada  penambahan  0,1%  plastik  (Kusdiyono.  et.al, 2018).
Yohan  tahun  2020  melakukan  penelitian  mengenai  pembuatan  batako  menggunakan  bijih plastik  dan  serat  plastik  sebagai  bahan  tambah,  penelitian  ini  menghasilkan  batako  dengan  bijih plastik  termasuk  dalam  batako  kelas  II-III  dengan  kuat  tekan  tertinggi  63,88  kg/cm 2 dan  batako dengan  bahan  tambah  serat  plastik  masuk  dalam  batako  mutu  kelas  IV  dengan  kuat  tekan  tertinggi 30,13 kg/cm 2 . (Yohan, et.al 2020).
Penelitian  konduktivitas  dan  ketahan  api  batako  untuk  bahan  dinding  yang  dibuat  dari papercrete serat  menggunakan  25% fly  ash sebagi  pengganti  semen,  dihasilkan  beton  dengan  kuat tekan  tertinggi  yaitu  41,927  kg/cm 2 dari  varian  1:2:2  (Irfan  Majid  Fadholi,  2014).  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Lailan  Ni’mah,  yang  melakukan  penelitian  batako  dari  limbah  botol  plastik, menghasilkan  kuat  tekan  tertinggi  40750  N/mm 2 dari  variasi  antara  pasir  dan  plastik  sebesar  1:1 dengan  3  layer  (Lailan  Ni`mah,  et.al,  2019).  Penelitian  mengenai  pemanfaatan  lumpur  sidoarjo dengan fly  ash yang  dilakukan  oleh  Arnold  Phengkarsa,  menghasilkan  kuat  tekan  tertinggi  14  MPa dengan variasi campuran 40%:60%. (Arnold Phengkarsa, et.al, 2019).
Penelitian  kuat  tekan  mortar  dengan  cara  mensubstitusi  semen  secara  parsial  dengan fly  ash menghasilkan kuat tekan tertinggi 27,71 MPa yang diperoleh dari variasi 1Pc:3Ps dengan subtitusi fly ash sebesar 15% (Rudolv Wenno, et.al, 2014).
Satria  tahun  2016  melakukan  penelitian  beton  geopolimer  dengan  melakukan  variasi  waktu dalam pengambioan fly ash . Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil semakin tinggi nilai pH dan
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
Ca fly  ash kuat  tekan  mortar  menjadi  semakin  tinggi.  Perbandingan  kandungan  Na2SiO3/NaOH sebesar 3 juga membuat nilai kuat tekan meningkat Satria et.al, (2016).
Kebaruan  dari  penelitian  ini  adalah  pemanfaatan  material  limbah  plastik  dan  limbah fly  ash sebagai  bahan  penyusun  batako  serta  tidak  menggunakan  semen  sebagai  bahan  pengikat.  Sehingga hasil  penelitian  ini  bisa  mengurangi  limbah  plastik,  dapat  memanfaatkan  limbah fly  ash serta mengurangi pencemaran lingkungan akibat produksi semen. Penelitian dengan penggunaan gabungan limbah  plastik  dan  limbah fly  ash sebagai  material  penyusun  batako  belum  pernah  dilakukan sebelumnya.

## B. Metode Penelitian Tahap Persiapan
Studi  literatur  dilakukan  pada  tahap  ini,  selain  itu  dilakukan  juga  pengumpulan  material penelitian  secara  khusus  botol  plastik  dan fly  ash .  Selain  dari  itu  dilakukan  juga  pemesanan  bahan tambah berupa Sodium Silikat dan Sodium Hidrosida.

## Bahan-bahan Penelitian
Material  atau  bahan  pada  penelitian  ini  yaitu  Bijih  plastik  dari  limbah  botol  plastik, fly  ash dari sisa pembakaran batu bara PLTU Amurang, Minahasa Selatan,  serta Sodium Silikat dan Sodium Hidrosida.

## Alat-alat Penelitian
Adapun alat-alat yang dugunakan pada penelitian ini yaitu: Satu set alat pengujian berat jenis dan berat satuan, satu set alat pencetakan batako (bekisting, wadah pencampuran, cetok, alat pemadat, dst),  satu  set  alat  perawatan  beton,  alat  pengujian  berat  jenis  batako  dan  alat  pengujian  kuat  tekan beton.

## Tahapan Dalam Penelitian
1. Pengujian bahan penyusun batako green material
Pengujian  material  dasar  yaitu  pengujian  berat  isi  dan  berat  jenis  dari  bijih  plastik  serta fly ash .
2. Pembuatan campuran aktivator
Pembuatan campuran aktivator dilakukan dengan  tingkat molaritas 8 (M8) dan perbandingan 1:1  dengan  natrium  hidrosida.  Untuk  menghitung  masa  NaOH  dapat  digunakan  persamaan sebagi berikut (Aprillia Rizky Triyanti, 2017):
Nmol = M x v Masa NaOH = n mol x Mr Keterangan: Nmol  = Jumlah mol zat terlarut M = Tingkat molaritas
V = Volume larutan
3. Pembuatan batako green material sebagai benda uji
Dalam  pembuatan  batako green  material dilakukan  terlebih  dahulu trial  mix untuk menentukan  kebutuhan  volume  material  dalam  pembuatan  batako  maupun  silinder.  Setelah diperoleh mix desain volume campuran, selanjutnya dibuat benda uji batako dan silinder.
4. Melakukan Pengujian batako green materil Pengujian-pengujian  yang  dilakukan  yaitu  pengujian  serapan  air  batako green  materil ,  berat isi batako green materil , kuat tekan batako green materil dan silinder beton. Metode Analisis Data
1. Analisis kuat tekan batako green material
Kuat tekan batako green material dapat dihitung menggunakan persamaan berikut: f’c = Pu/A
Ket: f’c = kuat tekan beton (kg/cm 2 )
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
EISSN 2599-2090
Pu = Beban optimum (kg) A = Luas penampang (cm 2 )
Pada penelitian ini menggunakan silinder dengan ukuran diameter 100 mm dan tinggi silinder 200 mm maka berdasarkan SNI 1974:2011 tentang Metode Pengujian Kuat Tekan Beton perlu dilakukan korelasi dengan faktor korelasi yaitu 1,04. (Lampiran A, SNI 1974:2011) Tabel 1. Syarat-syarat Fisis Bata Beton
Syarat Fisis Satuan Tingkat mutu bata beton pejal I II III IV 1. Kuat tekan bruto rata-rata min. kg/cm 2 100 70 40 25 2. Kuat tekan bruto masing- masing benda uji min. kg/cm 2 90 65 35 21 3. Penyerapan air rata-rata % 25 35 - -
Sumber: ( SNI 03-0349-1989, Bata Beton Untuk Pasangan Dinding , 1989, p. 03) , Bata beton untuk pasangan dinding
2. Analisis berat isi dari batako green material Untuk  mengetahui  berat  isi  dari  batako green  material ,  dihitung  dengan  persamaan sebagai berikut:
w = W/V Ket: w = Berat isi (kg/m 3 )
W = Berat benda uji (kg) V = Volume benda uji (m 3 ) Tabel 2 Jenis beton ringan Jenis beton ringan Kuat Tekan (MPa) Berat isi (kg/m 3 ) Struktural  Minimum  Maksimum 17,24 41,36 1400 1850 Struktural ringan  Minimum  Maksimum 6,89 17,24 800 1400 Struktural sangat ringan sebagai isolasi  Minimum  Maksimum - - - 800 Sumber: (SNI 03-3449-2002)

## C. Hasil dan Pembahasan
A. Menyiapkan bahan penyusun batako green material
Botol  plastik  diperoleh  dari  TPA  Sumompo  Kota  Manado  melalui  pengumpul  botol  plastik. Material fly ash diambil dari sisa pembakaran batu bara di PLTU Amurang, Minahasa Selatan. Bahan pengikat  alkali aktivator  yaitu  Sodium Hidrosida dan  Sodium Silikat diperoleh dari  toko kimia  yang ada di Kota Manado.
EISSN 2599-2090
168
Gambar 1. Sodium Silikat dan Sodium Hidrosida Bahan Pengikat Material Batako
Gambar 2. Bijih Plastik dan Fly Ash sebagai Bahan Penyusun Batako
B. Mix aktivator (Air, Sodium Hidrosida dan Sodium Silikat)
Mr Sodium Hidrosida = 40 (Na = 23, O = 16 dan H = 1). Maka masa Sodium Hidrosida untuk 1 liter larutan = 8 mol x 40 gram/mol = 320 gram
Gambar 3. Pembuatan Mix Aktivator dari Sodium Hidrosida dan Sodium Silikat
C. Pengujian Bahan Penyusun Batako Greeen Material
Pengujian bahan penyusun batako green materil ini terdiri dari pengujian gradasi bijih plastik, berat isi bijih plastik, dan berat jenis bijih plastik dari limbah botol plastik.
Gambar 3. Pengujian Berat isi, Berat jenis dan Gradasi Bijih Plastik
EISSN 2599-2090
169
Gambar 5. Pengujian Berat isi, Berat jenis Fly Ash
Hasil pengujian bahan dasar penyusun batako green material dapat dilihat pada Tabel 3-5.
1. Hasil Pengujian Berat Jenis Bijih Plastik Tabel 3. Berat Jenis Bijih Plastik Sampel 1 2 Rata-rata Berat Jenis Bulk (gr/cc) 1.220 1.214 1.217 Berat Jenis SSD (gr/cc) 1.232 1.222 1.227 Berat Jenis Semu (gr/cc) 1.234 1.224 1.229 Penyerapan (%) 0.959 0.705 0.832 Sumber: hasil laboratorium 2023 2. Hasil Pengujian Berat Isi Bijih Plastik Tabel 4. Hasil Uji Berat isi Bijih Plastik Sample 1 2 Berat wadah (A) gr 7820 7820 Berat sampel + wadah (B) gr 14818  14806 Berat sample (C=B-A) gr 6998 6986 Berat wadah+ Air (D) gr 17600  17600 Berat Air/Isi wadah (E = D-A) gr 9780 9780 Berat isi (F =C/E) gr/cc 0.716 0.714 Rata-rata berat isi 0.715 Sumber: hasil laboratorium 2023 3. Hasil Pengujian Berat Isi Fly Ash Tabel 5. Berat isi Fly Ash Sample 1 2 Berat wadah (A) gr 7820 7820 Berat sample + wadah (B) gr 14618  14606 Berat sample (C=B-A) gr 6798 6786 Berat mould + Air (D) gr 17600  17600 Berat Air/Isi wadah (E = D-A) gr 9780 9780 Berat isi (F =C/E) gr/cc 0.695 0.694 Rata-rata berat isi 0.694

## Sumber: hasil laboratorium 2023

## D. Pembuatan Benda Uji
Selesai  pengujian  bahan  dasar,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  mix  desain campuran batako ukuran 20cm x 10 cm x 8 cm serta benda uji silinder dengan dimensi D = 10 cm, H
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
EISSN 2599-2090
170
= 20 cm. Mix desain dibuat beberapa variasi yaitu : Plastik 20 % dan fly ash 80%, Plastik 30 % dan fly ash 70%, Plastik 50 % dan fly ash 50%.
Gambar 6. Pembuatan Benda Uji Silinder dan Benda Batako Green Material
E. Pengujian Batako Green Material dan Silinder Beton
Pengujian  benda  uji  silinder  dan  batako  dilakukan  beberapa  pengujian  yaitu  pengujian serapan air batako, berat isi batako, kuat tekan silinder beton. Pengujian sampel dilakukan pada umur 21 hari.
Gambar 7. Pengujian Serapan Air dan Berat Isi Batako
Gambar 8. Pengujian Kuat Tekan

## F. Analisis Hasil Pengujian
1. Berat isi batako green material
Tabel 6. Hasil Pengujian Berat Isi Batako Green Material Nama Benda Uji Benda Uji Berat rata- rata (kg) Volume (m 3 ) Berat Isi (kg/m 3 ) 1 2 3 B1 2.145 2.160 2.060 2.122 0.00160 1326 B2 2.373 2.332 2.408 2.371 0.00160 1482 B3 2.410 2.411 2.388 2.403 0.00160 1502 Sumber: Hasil pengujian laboratorium 2023
EISSN 2599-2090
171
Gambar 9. Grafik Berat Isi Batako Green Material
Tabel  6  dan  Gambar  9,  menunjukkan  bahwa  berat  isi  dari  batako green  material tertinggi yaitu 1502 kg/m 3 yang dihasilkan dari benda uji B3 yaitu dengan proporsi campuran plastik sebanyak 20%.  Dari  grafik  yang  ada  dapat  diketahui  pula  bahwa  semakin  sedikit  proporsi  campuran  plastik terhadap fly ash maka berat  isi dari batako semakin meningkat,  ini menunjukkan bahwa,  kandungan plastik  yang  semakin  banyak  dalam  campuran  batako green  material maka  semakin  ringan  batako yang dihasilkan. Berdasarkan  SNI 03-3449-2002 Beton ringan untuk  struktur minimum adalah 1400 kg/m 3 .  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  beton  batako green  material yang dihasilkan adalah termasuk dalam beton ringan.
2. Penyerapan air batako green material
Tabel 7. Hasil Pengujian Penyerapan Air Batako Green Material Nama Benda Uji Benda Uji Penyerapan Air Rata-Rata (%) 1 2 3 B1 8.16 8.52 8.20 8.29 B2 6.45 6.99 6.02 6.49 B3 5.02 5.47 5.57 5.36
Sumber: Hasil laboratorium 2023
Gambar 10. Grafik Penyerapan Air Batako Green Material Tabel  7  dan  Gambar  10,  menunjukkan  bahwa  penyerapan  air  dari  batako green  material tertinggi  yaitu  8,29%  yang  dihasilkan  dari  benda  uji  B1  yaitu  dengan  proporsi  campuran  plastik sebanyak 50%. Dari grafik juga diketahui bahwa semakin banyak proporsi campuran plastik terhadap fly  ash maka  penyeran  air  dari  batako  semakin  meningkat,  maka  dapat  dikatakan  semakin  banyak kandungan plastik dalam campuran batako green material maka semakin banyak rongga batako yang dihasilkan.
SNI 03-0349-1989, mensyaratkan penyerapan air maksimum yang diijinkan pada batako yaitu sebesar  25%-35%. Dengan  demikian  maka  dapat  diketahui  bahwa  batako green  material memenuhi persyaratan penyerapan air batako pejal.
3. Hasil pengujian kuat tekan
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
Hasil dari pengujian silinder beton yang diperoleh terlebih dulu dikorelasi terhadap kuat tekan beton silinder berdasarkan diameter (L/D =2)
Tabel 8. Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Nama Benda Uji Hasil Pengujian (Kg/cm2) Rata-rata Hasil Pengujian Kuat Tekan (Kg/cm2) Hasil Koreksi Dimensi 1 2 3 S1 50% 63.96 47.05 31.65 47.55 49.46 S2 30% 109.49 123.99 73.30 102.26 106.35 S3 20% 132.21 106.13 123.06 120.47 125.29
Sumber: Hasil laboratorium 2023
Gambar 11. Grafik Hasil Uji Kuat Tekan Silinder Beton Tabel  8  dan  Gambar  11,  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  dari  beton  batako green  material tertinggi  yaitu  125,29  kg/cm 2 yang  dihasilkan  dari  benda  uji  S3  yaitu  dengan  proporsi  campuran plastik  sebanyak  20%.  Dari  grafik  yang  ada  juga  dapat  diketahui  bahwa  semakin  banyak  proporsi campuran  plastik  terhadap fly  ash maka  kuat  tekan  yang  dihasilkan  semakin  menurun,  ini menunjukkan  bahwa,  semakin  banyak  kandungan  plastik  dalam  campuran  batako green  material maka semakin menurun kuat tekan batako yang dihasilkan.
Dari  hasil  uji  kuat  tekan  yang  diperoleh  maka  dapat  diketahui  bahwa  benda  uji  dengan proporsi campuran kadar plastik 50% masuk dalam mutu batako pejal III dengan kuat tekan minimal 40  kg/cm 2 .  Sedangkan  proporsi  campuran  dengan  kadar  plastik  30%  dan  20%  masuk  dalam  mutu batako pejal I.

## D. Penutup
Dari pengujian dan analisis yang telah dilakukan seperti pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:
1. Kekuatan batako berbanding lurus dengan proporsi campuran plastik dalam batako. Semakin besar kandungan plastik dalam batako maka semakin kecil kekuatan batako yang dihasilkan.
2. Terjadi peningkatan mutu batako kandungan plastik 50% ke 20% sebesar 253%.
3. Kuat tekan beton batako green material yang dihasilkan dari proporsi campuran plastik 50%, 30% dan 20% secara berturut-turut yaitu 49,46 kg/cm 2 , 106,35 kg/cm 2 , 125,29 kg/cm 2 .
4. Batako green  material dengan  proporsi  campuran  plastik  50%  termasuk  dalam  batako  pejal kelas III. Sedangkan batako green material dengan proporsi campuran plastik 30% dan 20% termasuk dalam batako pejal kelas I.
5. Batako green material masuk dalam kelas beton ringan dengan berat isi batako 1326 kg/m 3 – 1502 kg/m 3 .
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## Daftar pustaka
Arnold  phengkarsa,  hendra  s.  Wibawa,  djwantoro  hardijito,  (2019),  pembuatan  batako  dengan memanfaatkan campuran fly ash dan lumpur sidoarjo dengan kadar yang tinggi, dimensi pratama teknik sipil , issue:2, vol.3, pp.1-8.
Aprilia  rizky  triyanti,  (2017),  studi  pemanfaatan fly  ash dan  limbah sandblasting ( silica  fume )  pada binder  geopolimer, skripsi ,  jurusan  bangunan  gedung,  program  studi  diploma  iv  teknik  sipil lanjut jenjang, institut teknologi sepuluh nopember, surabaya.
Badan  standarisasi  nasional,  (1989), standar nasional  indonesia  nomor 03-0349  tahun  1989  tentang bata beton untuk pasangan dinding , jakarta.
Badan  standarisasi  nasional,  (2002), standar  nasional  indonesia  nomor 03-3449-2002 , tata  cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan , jakarta.
Badan standarisasi nasional, (2011), standar nasional indonesia nomor 1974 tahun 2011 tentang cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder , jakarta. Benny joseph, arya lakshmi a, srath k.t, sirajudeen c.h, vyshnavu m. (2013), green bricks for masonry structures , cusat national conference , india, 13-15 desember 2013.
Filia eunike sofia paat, steenie e. Wallah, reky s. Windah, (2014), kuat tarik lentur beton geopolymer berbasis abu terbang ( fly ash ), jurnal sipil statik . Issue:2, vol.7, pp.337-343. Irfan  majid  fadholi,  (2014),  konduktivitas  dan  ketahanan  api  batako  papercrete  dengan  25% fly  ash menggantikan  berat  semen  sebagai  material  dinding  bangunan, skripsi ,  jurusan  teknik  sipil, program studi teknik sipil, universitas islam indonesia, yogyakarta.
Juan  satria,  agung  sugiarto,  antoni,  djwantoro  hardjito,  (2016),  karakteristik  beton  geopolimer berdasarkan variasi waktu pengambilan fly ash , dimensi pratama teknik sipil , issue:1, vol.5, pp.1- 8.
Kusdiyono,  supriyadi,  moch.  Tri  rochadi,  herry  ludiro  w,  (2018),  pengaruh  variasi  penambahan limbah plastik terhadap kekuatan tekan batako dalam upaya pemanfaatan limbah, jurnal wahana teknik sipil . Issue;23, vol.2, pp.64-76.
Lailan ni`mah, isna syauqiah, agus mirwan, doni rahmat wicakso, hesti wijayanti, (2019), batako dari limbah botol plastik: tinjauan kuat tekan, al ulum sains dan teknologi , issu: 1, vol.5, pp.26-29. Mashuri,  andi  arham  adam,  rahmatag  rahman,  arief  setiawan,  (2012),  penggunaan  abu  terbang  batu bara pada pembuatan batako di kota palu, majalah ilmiah mektek , issue:xiv vol.3, pp.85-92.
Milanium,  Milanium,  et  al.  "PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  MELALUI  PENGOLAHAN LIMBAH  PLASTIK  PASAR  AUR  KUNING  SEBAGAI  PERWUJUDAN  RUMAH  SAMPAH DIGITAL
TAROK
DIPO
GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT." Ensiklopedia of Journal 5.3 (2022): 205-209.
Rudolvo wenno, steenie e. Wallah, ronny pandaleke, (2014), kuat tekan mortar dengan menggunakan abu  terbang  ( fly  ash )  asal  pltu  amurang  sebagai  substitusi  parsial  semen, jurnal  sipil  statik , issue:5, vol.2, pp.252-259.
Yohan, hence, fenny, (2020), batako interlock material  komposit, indonesian journal of fundamental sciences, issu: 2, vol.6, pp.113-126.
Zhandy, (2012), pengaruh bahan tambah fly ash terhadap karakteristik batako menggunakan teknologi manual blok getar. Skripsi , jurusan teknik sipil, program studi strata i teknik, universitas jember, jember.